2.

Kapitel 2 i bilaga VIII ska ändras på följande sätt: a) Den sammanfattande tabellen ska ersättas med följande: ”Sammanfattande tabell Metod Tillämpning (1) Reagens Löslig komponent Olöslig komponent 1. Acetat Vissa andra fibrer Aceton 2. Vissa proteinfibrer Vissa andra fibrer Hypoklorit 3. Viskos, kupro eller vissa typer av modal Vissa andra fibrer Myrsyra och zinkklorid 4. Polyamid eller nylon Vissa andra fibrer Myrsyra, 80 % m/m 5. Acetat Vissa andra fibrer Bensylalkohol 6. Triacetat eller polylaktid Vissa andra fibrer Diklormetan 7. Vissa cellulosafibrer Vissa andra fibrer Svavelsyra, 75 % m/m 8. Akrylfibrer, vissa modakrylfibrer eller vissa klorfibrer Vissa andra fibrer Dimetylformamid 9. Vissa klorfibrer Vissa andra fibrer Koldisulfid/aceton, 55,5/44,5 % v/v 10. Acetat Vissa andra fibrer Isättika 11. Silke, polyamid eller nylon Vissa andra fibrer Svavelsyra, 75 % m/m 12. Jute Vissa djurfibrer Metod för att mäta kväveinnehåll 13. Polypropen Vissa andra fibrer Xylen 14. Vissa fibrer Vissa andra fibrer Metod med koncentrerad svavelsyra 15. Klorfibrer, vissa modakrylfibrer, vissa elastanfibrer, acetatfibrer, triacetatfibrer Vissa andra fibrer Cyklohexanon 16. Melamin Vissa andra fibrer Het myrsyra, 90 % m/m b) Punkt 1.2 i metod nr 1 ska ersättas med följande: ”2. ull (1), djurhår (2 och 3), silke (4), bomull (5), lin (7), äkta hampa (8), jute (9), abaca (10), alfa (11), kokos (12), ginst (13), rami (14), sisal (15), kupro (21), modal (22), protein (23), viskos (25), akryl (26), polyamid eller nylon (30), polyester (35), polypropen (37), elastomultiester (45), elastolefin (46), melamin (47) och bikomponentfibern polypropen/polyamid (49). Metoden får under inga förhållanden användas för acetatfibrer vars yta har avacetylerats.” c) Punkt 1.2 i metod nr 2 ska ersättas med följande: ”2. bomull (5), kupro (21), viskos (25), akryl (26), klorfibrer (27), polyamid eller nylon (30), polyester (35), polypropen (37), elastan (43), glasfiber (44), elastomultiester (45), elastolefin (46), melamin (47) och bikomponentfibern polypropen/polyamid (49). Om olika proteinfibrer ingår ger metoden den totala mängden men inte de enskilda kvantiteterna.” d) Metod nr 3 ska ändras på följande sätt: i) Titeln ska ersättas med följande: ”VISKOS, KUPRO ELLER VISSA TYPER AV MODAL OCH VISSA ANDRA FIBERSLAG (Metod med användande av myrsyra och zinkklorid)” ii) Punkt 1.2 ska ersättas med följande: ”2. bomull (5), polypropen (37), elastolefin (46) och melamin (47). Om modal ingår ska ett förberedande test göras för att kontrollera om detta fiberslag är lösligt i reagensen. Metoden är inte tillämplig på blandningar där bomullen har utsatts för omfattande kemisk nedbrytning, inte heller då komponenten av viskos eller kupro bara delvis är upplöst på grund av förekomst av vissa färgämnen eller appreturer vilka inte helt kan avlägsnas.” iii) Punkt 5 ska ersättas med följande: ”5. BERÄKNING OCH REDOVISNING AV RESULTAT Beräkna resultaten enligt de allmänna anvisningarna. Värdet för d är 1,00 utom för bomull, där d är 1,02 och för melamin, där d är 1,01.” e) Metod nr 5 ska ändras på följande sätt: i) Titeln ska ersättas med följande: ”ACETAT OCH VISSA ANDRA FIBERSLAG (Metod med användande av bensylalkohol)” ii) Punkt 1.2 ska ersättas med följande: ”2. triacetat (24), polypropen (37), elastolefin (46), melamin (47) och bikomponentfibern polypropen/polyamid (49).” f) Metod nr 6 ska ändras på följande sätt: i) Titeln ska ersättas med följande: ”TRIACETAT ELLER POLYLAKTID OCH VISSA ANDRA FIBERSLAG (Metod med användande av diklormetan)” ii) Punkt 1.2 ska ersättas med följande: ”2. ull (1), djurhår (2 och 3), silke (4), bomull (5), kupro (21), modal (22), viskos (25), akryl (26), polyamid eller nylon (30), polyester (35), polypropen (37), glasfiber (44), elastomultiester (45), elastolefin (46), melamin (47) och bikomponentfibern polypropen/polyamid (49). Anmärkning Triacetatfibrer som delvis har hydrolyserats genom efterbehandling är inte längre helt lösliga i reagensen. I dessa fall är metoden inte tillämplig.” g) Metod nr 7 ska ändras på följande sätt: i) Titeln ska ersättas med följande: ”VISSA CELLULOSAFIBRER OCH VISSA ANDRA FIBERSLAG (metod med användande av 75 % m/m svavelsyra)” ii) Punkt 1.2 ska ersättas med följande: ”2. polyester (35), polypropen (37), elastomultiester (45), elastolefin (46) och bikomponentfibern polypropen/polyamid (49).” iii) Punkt 5 ska ersättas med följande: ”5. BERÄKNING OCH REDOVISNING AV RESULTAT Beräkna resultaten enligt de allmänna anvisningarna. Värdet för d är 1,00 utom för bikomponentfibern polypropen/polyamid, där värdet för d är 1,01.” h) Punkt 1.2 i metod nr 8 ska ersättas med följande: ”2. ull (1), djurhår (2 och 3), silke (4), bomull (5), kupro (21), modal (22), viskos (25), polyamid eller nylon (30), polyester (35), polypropen (37), elastomultiester (45), elastolefin (46), melamin (47) och bikomponentfibern polypropen/polyamid (49). Metoden är tillämplig även på akrylfibrer och vissa modakrylfibrer som färgats med metallkomplexfärgämnen, men inte på de fibrer som färgats med färgämnen som kräver efterbetning med kromsalter.” i) Punkt 1.2 i metod nr 9 ska ersättas med följande: ”2. ull (1), djurhår (2 och 3), silke (4), bomull (5), kupro (21), modal (22), viskos (25), akryl (26), polyamid eller nylon (30), polyester (35), polypropen (37), glasfiber (44), elastomultiester (45), melamin (47) och bikomponentfibern polypropen/polyamid (49). Om innehållet av ull eller silke i blandningen överstiger 25 % ska metod nr 2 användas. Om innehållet av polyamid eller nylon i blandningen överstiger 25 % ska metod nr 4 användas.” j) Metod nr 10 ska ändras på följande sätt: i) Titeln ska ersättas med följande: ”ACETAT OCH VISSA ANDRA FIBERSLAG (Metod med användande av isättika)” ii) Punkt 1.2 ska ersättas med följande: ”2. vissa klorfibrer (27), dvs. polyvinylkloridfibrer (vare sig de är efterklorerade eller inte), polypropen (37), elastolefin (46), melamin (47) och bikomponentfibern polypropen/polyamid (49).” k) Metod nr 11 ska ändras på följande sätt: i) Titeln ska ersättas med följande: ”SILKE ELLER POLYAMID OCH VISSA ANDRA FIBERSLAG (metod med användande av 75 % m/m svavelsyra)” ii) Punkt 1 ska ersättas med följande: ”1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Denna metod är, efter avlägsnande av fiberfrämmande ämnen, tillämplig på binära blandningar av: 1. silke (4) eller polyamid eller nylon (30) med 2. ull (1), djurhår (2 och 3), polypropen (37), elastolefin (46), melamin (47) och bikomponentfibern polypropen/polyamid (49).” iii) Punkt 2 ska ersättas med följande: ”2. PRINCIP Fibrerna från silket, polyamiden eller nylonet löses ut från blandningen, som har en känd torrvikt, med 75 % m/m svavelsyra (2). Återstoden samlas, sköljs, torkas och vägs. Dess vikt, vid behov korrigerad, uttrycks som andel av blandningens torrvikt. Andelen torrt silke, torr polyamid eller torrt nylon erhålls av differensen. iv) Punkt 4 ska ersättas med följande: ”4. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Följ de allmänna anvisningarna och fortsätt sedan på följande sätt: Placera provet i en Erlenmeyerkolv med glaspropp som har en volym på minst 200 ml. Tillsätt 100 ml 75 % m/m svavelsyra per gram provmaterial och sätt i proppen. Skaka provet kraftigt och låt stå 30 minuter i rumstemperatur. Skaka igen och låt stå 30 minuter. Skaka en sista gång och filtrera innehållet genom den vägda filterdegeln. För att allt fibermaterial ska kunna överföras till filterdegeln sköljs kolven med 75 % svavelsyra. Skölj återstoden i filterdegeln med i tur och ordning 50 ml utspädd svavelsyra, 50 ml vatten och 50 ml utspädd ammoniaklösning. Låt fibermaterialet varje gång vara i kontakt med sköljvätskan ca 10 minuter innan sugfiltreringen. Skölj slutligen med vatten och låt fibermaterialet vara i kontakt med vattnet ca 30 minuter. Ta bort vätskan från filtret genom sugfiltrering, torka degeln med innehåll, låt den svalna och väg den. När det gäller binära blandningar av polyamid med bikomponentfibern polypropen/polyamid ska återstoden i filterdegeln sköljas två gånger med 50 ml 75 % svavelsyra, efter det att fibermaterialet har filtrerats genom den vägda filterdegeln och före det att återstoden genomgår den beskrivna sköljningen.” v) Punkterna 5 och 6 ska ersättas med följande: ”5. BERÄKNING OCH REDOVISNING AV RESULTAT Beräkna resultaten enligt de allmänna anvisningarna. Värdet för d är 1,00 utom för ull, där d är 0,985, för bikomponentfibern polypropen/polyamid, där d är 1,005, och för melamin, där d är 1,01. 6. METODENS PRECISION För en homogen textilblandning får konfidensintervallet för de erhållna resultaten inte överstiga ± 1 vid 95 % konfidensnivå, utom för binära blandningar av polyamid med bikomponentfibern polypropen/polyamid där konfidensintervallet för resultaten inte får överstiga ± 2.” l) Metod nr 14 ska ändras på följande sätt: i) Titeln ska ersättas med följande: ”VISSA FIBERSLAG OCH VISSA ANDRA FIBERSLAG (Metod med användande av koncentrerad svavelsyra)” ii) Punkt 1.2 ska ersättas med följande: ”2. klorfibrer (27) baserade på homopolymerer av vinylklorid (vare sig de är efterklorerade eller inte), polypropen (37), elastolefin (46), melamin (47) och bikomponentfibern polypropen/polyamid (49). De modakryltyper som avses är de som ger en klar lösning när de doppas i koncentrerad svavelsyra (relativ densitet 1,84 vid 20 °C). Denna metod kan användas i stället för metod nr 8 och nr 9.” iii) Punkt 2 ska ersättas med följande: ”2. PRINCIP Ingående komponent, annan än klorfiber, polypropen, elastolefin, melamin eller bikomponentfibern polypropen/polyamid (dvs. de fiberslag som omnämns i punkt 1.1) löses ut från blandningen, som har en känd torrvikt, med koncentrerad svavelsyra (relativ densitet 1,84 vid 20 °C). Återstoden, som består av klorfiber, polypropen, elastolefin, melamin eller bikomponentfibern polypropen/polyamid, samlas, sköljs, torkas och vägs. Dess vikt, vid behov korrigerad, uttrycks som andel av blandningens torrvikt. Andelen av andra fiberslag erhålls av differensen.” iv) Punkt 5 ska ersättas med följande: ”5. BERÄKNING OCH REDOVISNING AV RESULTAT Beräkna resultaten enligt de allmänna anvisningarna. Värdet för d är 1,00 utom för melamin och bikomponentfibern polypropen/polyamid, där värdet för d är 1,01.” m) Metod nr 16 ska ändras på följande sätt: i) Titeln ska ersättas med följande: ”MELAMIN OCH VISSA ANDRA FIBERSLAG (Metod med användande av het myrsyra)” ii) Punkt 1.2 ska ersättas med följande: ”2. bomull (5), aramid (31) och polypropen (37).”